230 SCOLEXEROSE. 



sont compris entre 1:2:4 et 1 :3:5; une g 1 a u c o 1 i t e amorphe 

 bleu verdâtre, fusible seulement sur les bords, qui a donné a Berge- 

 mann et a Giwartowsky des nombres presque identiques, compris 

 entre 1 : 2 : 5 et 1 : 3 : 5; enfin une scapolito en prismes épais, in- 

 colores ou verdâtres, de Pargas, que l'analyse de Wolff place entre 

 1 : 3 : 4 et 1 : 3 : 5. 



SCOLEXEROSE; Beudant. Scolésite anhydre. W.ernérite blan- 

 che. Sous le nom de scolexérose, Beudant avait séparé une 

 scapolitc de Pargas, translucide ou opaque, d'un éclat vitreux ou 

 gras, blanchâtre ou verdâtre, d'une dur. = 6, fusible au chalumeau, 

 attaquable par les acides, dont l'analyse fournit a peu près le rap- 

 port 1:3:6. On peut en rapprocher : une scapolite amorphe, 

 rouge, de Bolton; une scapolite verdâtre, très-tendre, de Franklin, 

 New-Jersey; une scapolite d'Ersby près Pargas, et une autre 

 amorphe, blanche, de Gulsjô. 



Analyses : de la scolexérose blanche, de Pargas, a, par Nor- 

 denskiôld; de diverses scapolites; 6, amorphe, rouge, de Bolton, 

 par Hermann; c, verdâtre, très-tendre, de Franklin, par Brewer 

 (abstraction faite de 4,72 p. 100 d'acide carbonique); d, d'Ersby près 

 Pargas, par Hermann; e, amorphe, blanche, de Gulsjô, par Her- 

 mann (abstraction faite de 1,5 p. 100 d'acide carbonique). 



a Oxyg. b Oxygène c d e 



Silice 



54,13 



28,87 



51,08 





27. 



,36 



50,71 



52,11 



53,75 



Alumine 



29,23 



13,C1 



29,30 



13,65 



1 u no 



29,85 



27,60 



28,06 



Oxyde ferrique 



» 





1,16 



0,35 



S 14 ; 





1,63 



. 0,55 



0,34 



Ox. manganeux 



» 





0,15 



0,03 



\ 





» 



» 



0,26 



Chaux 



15,45 



4.41 



13,31 



3,86 i 



1 





13,52 



13,53 



9,24 



Magnésie 



» 





0,78 



0,3 1 



1 4: 



,74 



2,17 



» 



>> 



Soude 



» 





1,46 



0,38 I 







» 



3,86 



7,00 



Potasse 



» 





0,94 



0,16 , 







» 



» 



0,53 



Perte au feu 



1,07 





0,82 









1,89 



0,73 



0,67 





99,88 



99,80 



99,77 



98,38 



99,87 



Densité : 



» 





2,70 









2,78 



» 



2,69 



Les quantités maxima de silice montant a 61,5 et 61,6 p. 100 ont 

 été trouvées par Berzélius, dans un cristal rouge à surface rugueuse, 

 d'une dur. = 5, de Sjôsa en Suède, et par Wolff, dans un gros cris- 

 tal gris jaunâtre, faiblement translucide, mat, d'une dur. = 6, très- 

 difficilement fusible sur les bords, inattaquable par l'acide ehlorhy- 

 drique, et provenant d'Arendal. Les matières volatiles contenues 

 dans la meïonite, les diverses scapolites, le dipyre et la couseranite, 

 ne peuvent être entièrement chassées qu'à la température du rouge 

 vif (fusion de l'argent); c'est sans doute ce qui explique les varia- 



